( i386 ) 

 dut que l'ensemljle de couches qu'il désigne sous le nom d'infralias et zone 

 à yJvktila conlorla est un étage q;ii, à tous les points de vue et surtout au 

 point de vue stratigraphique, possède une individualité et une indépen- 

 dance remarquables vis-à-vis des dépôts entre lesquels il est compris, plus 

 tranchées toutefois avec le trias qu'avec le lias. » 



M. DcMAs communique à l'Académie une Lettre de M. H. Bouilliet, rela- 

 tive à la production des dépôts de nickel galvanique. 



Cette Communication est accompagnée d'une Lettre de M. de Jacobi, 

 constatant que ces dépôts peuvent être effectués tout aussi bien par d'autres 

 sulfates de nickel, que par le sulfate de nickel et d'ammoniaque. Un échan- 

 tillon de nickel en lame, obtenu dans un bain de sidfate de nickel et de 

 magnésie, vient à l'appui de cette assertion. M. de Jacobi fait observer 

 cependant que les dépôts de nickel réussissent beaucoup mieux lorsqu'on 

 emploie une anode de nickel fondu bien pur, que si l'on entretient la satu- 

 ration du bain par l'addition de sulfites doubles de nickel solubles. Le 

 nickelage employé en Russie, il y a plusieurs années, pour remplacer l'acié- 

 rage des planches gravées de cuivre, a été abandonné simplement parce 

 que la couche de nickel ne peut pas être détachée aussi facilement que la 

 couche d'acier, dans le cas où la planche vient à être endommagée. 



Une Lettre de M. Klein rappelle que le procédé adopté pour obtenir ces 

 dépôts, à l'Imprimerie impériale des papiers d'Élal, à Saint-Pétersbotirg, 

 était le procédé indiqué aiUrefoispar M. Becquerel, dansles Comptes rendus, 

 et consistant ilans l'emploi d'un sel double de nickel et d'anunoniaque. Il 

 avait été modifié simplement par l'introduction d'une anode de nickel, ce 

 que M. Ricin ne considère pas comme constituant une modification unpoi'- 

 lante du procédé lui-même. Enfin, non-seulement on n'a jamais été obligé 

 de prendre aucune précaution s|)éciale pour éviier la présence de traces 

 d'alcalis dans le bain, mais l'expérience a montré que l'on peut obtenir des 

 dépôts réguliers dans des bains contenant îles quantités considérables de 

 sullates de potasse et de soude. C'est j\L Klein qui a préparé la plaque de 

 nickel, obtenue dans un bain de sulfate double de nickel et de magnésie, 

 qui est adressée par M. de Jacobi. 



M. Bouilhet ajoute qu'il a lui-même entrepris, avec M. Ehrmann, dans 

 le laboratoire de MM. Christofle et C"', une série d'expériences sur les 

 dépôts de nickel, dont ils espèrent pouvoir bientôt faire connaître les 

 résultats à l'Académie. 



